( i867 ) 



)) Pour eviter la correction due a la solubilite de racelyleuo (i.iiis Ic 

 liquide calorimetriqiie, la decomposition se faisait dans un app.ntMl < ;i 

 verreplongedansle calorimelre; C"H^ sedegageantlibrement (lansr;ili]i( - 

 sphere. On verifiait chaque fois par titrage la quantitc de carhuro reel mi- 

 ploye. Dans deux experiences on a tenu compte dii carbone libic, dans la 

 troisieme on avait du carbure pur. 



)) Cette donnee suffit pour calculer la chaleur de formation du carhuK- 

 de lithium connaissant la chaleur de dissolution dans I'eau du lithium. 



)! J'ai ainsi trouve : 



C^diamant i-Li^sol. -G"Li^soi +n'""',3 



^> Ce nombre est considerable; il est beancoup plus grand <\uc Ics va- 

 lours correspondantes trouvees pour CaC^etNaC-; il explupie la hxdiie 

 de formation de ce compose dans diverses circonstances. 



)) Pour preparer Li^ C^ j'ai chauffedu lithium metallique avec du car- 

 bone, mais pour reussir ily a uncertain nombre de precautions a prendre. 

 Dans un tube de porcelaine vernissee, on place un deuxieme tube en verre 

 peu fusible et, dans ce deuxieme tube, on met la nacelle en fer contenanl 

 le melange de carbone et de lithium (en general, poids egaux des deux 

 substances). On ferme alors le tube de porcelaine avec de bons bouchons 

 et Ton fait le vide dans I'appareil que I'on porte ensuite au rouge sombre 

 pendant une demi-heure. 



>' Si Ton prend comme carbone du charbon de sucre, meme fortemcnt 

 calcine, il y a combinaison avec incandescence lorsqu'on opere sur 2^^ on 

 3^^ de lithium par suite de la formation de Li H ; Tacetylene prepare avec ce 

 compose renferme toujours des traces d'hydrogene. Le carbure de lithium 

 se produit aussi, mais sans incandescence, lorsqu'on emploie du carbone 

 ayant ete chauffe dans Tare electrique, ou du graphite de fonte. 11 se forme 

 egalement avec le carbone diamant. 



« Pour le montrer, j'ai chauffe dans le vide, dans un tube de verre et 

 dans une nacelle en fer, des fragments de diamant tadle; on constate apres, 

 en regardant le diamant au microscope, la disparition du poh par suite dc 

 Ja formation de figures d'erosion caracteristiques de 1 attaque. 



« Dans la prepfration du carbure de lithium, il ^^-\-^P'^^^^^^^^^^ 

 tube, parce que sans cette precaution, les vapeurs de hthium, ^^fj^^e^^ 

 tube de porcelaine, en provoquent presquetoujourslarupture : le v.^ 

 necessaire, car au rouge le lithium absorbe tons les gaz saj^n a gon On e 

 doit pas chauffer au rou.e vif le tube, car, dans le vide, le carbu.e de 



